建設技術審査証明報告書（土木系材料、製品技術、道路保全技術）
概要書

クロロガード

塩害に対する抵抗性を向上させるコンクリート用混和材
建技審証第1901号

2022年4月
建設技術審査証明協議会会員

一般財団法人 土木研究センター（PWRC）

技術の概要塩害に対する抵抗性を向上させるコンクリート用混和材「クロロガード」は、コンクリート1m³あたり20～40kg（「クロロガード」荷姿20kg を、1～2袋）をセメント等の結合材に置換して使用する混和材である。「クロロガード」は、化学成分として SiO₂や Al₂O₃を多く含む、BET 比表面積が10m²/g 以上の鉱物質微粉末である。
このため、マイクロフィラー効果に加えてポゾラン反応による緻密化、およびフリーデル氏塩生成による塩化物イオンの固定化により、「クロロガード」を使用しないコンクリートに比べて塩化物イオン浸透抵抗性が向上する。
表－1「クロロガード」の特徴
商標

標準的な使用量

主な用途「クロロガード」

コンクリート1m3あたり20～40kg

・臨海で使用する構造物
・凍結防止剤の散布される構造物（コンクリート製品、現場打ちコンクリートのいずれも適用可能）

写真－1 荷姿（20kg 袋）表－2「クロロガード」の配合例1）
単位量（kg/m3）
配合名2）

水結合材比（%）

結合材（B）
水セメント
N

BB「クロロガード」

細骨材

粗骨材

高性能減水剤 3）（B × %）

N

40168

420-

0764

1050

0.55

N-「クロロガード」20kg

40168

400-

20759

1050

0.60

N- ｢クロロガード」40kg

40168

380-

40753

1050

0.70

BB

40168-

4200751

1050

0.55

BB- ｢クロロガード」20kg

40168-

400

20746

1050

0.60

BB- ｢クロロガード」40kg

40168-

380

40741

1050

0.701）コンクリート製品の製造を想定した、目標スランプ8±2.5cm、目標空気量2.0% 以下
2）N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメント B 種
3）ポリカルボン酸系技術の特徴「クロロガード」の主な特徴は、次に示すとおりである。
（1）
「クロロガード」を使用したコンクリートは、臨海および凍結防止剤が散布される地域など、塩害作用環境下において、「クロロガード」を使用しないコンクリートに比べて高い塩化物イオン浸透抵抗性を付与できる。
（2）
「クロロガード」は、所要量がコンクリート１m³あたり、20～40kg（「クロロガード」１～２袋）と少ないため、ミキサへ直接投入することも可能であり、この場合、コンクリート製造者のサイロ等の設備の増設も不要である。
（3）
「クロロガード」を使用したコンクリートは、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同様に、打込みまでのフレッシュ性状を確保できる。
（4）
「クロロガード」を使用したコンクリートは、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同等の圧縮強度が得られる。
（5）
「クロロガード」を使用したコンクリートは、コンクリート製品の製造が、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同様に行うことができる。また、バッチャープラントでのコンクリートの練混ぜ、ポンプ圧送、打込みが、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同様に行うことができる。

クロロガード
審査証明の結果「クロロガード」は、以下の性能を有することが確認された。

（1）塩化物イオン浸透抵抗性「クロロガード」のセメントに対する置換量が20～40kg/m³において、塩化物イオン実効拡散係数は小さくなり、「クロロガード」を使用したコンクリートは、「クロロガード」を使用しないコンクリートに比べて塩化物イオン浸透抵抗性が向上することが確認された。

（2）練上り時のスランプおよびスランプの経時変化「クロロガード」の使用量に応じて混和剤添加率により、スランプ、空気量を調整することによって、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同等のスランプを得られることが確認された。また、スランプの経時変化についても「クロロガード」の有無による差異がないことが確認された。

（3）強度特性「クロロガード」のセメントに対する置換量が20～40kg/m³であれば、コンクリートの圧縮強度は「クロロガード」を使用しないコンクリートと同等であることが確認された。

0.8BB0.7N0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0020400.60.50.40.3
0.20.10「クロロガード」置換量（kg/m3）

12スランプ値（cm）

実効拡散係数（cm2/年）

0.8

10020

40

「クロロガード」置換量（kg/m3）

図−1「クロロガード」を用いたコンクリートの塩化物
イオン浸透抵抗性（結果の一例）■28日 ■14日

圧縮強度（N/mm2）

7060■28日 ■14日
70

N

60

5050

404030302020

10100020400「クロロガード」置換量（kg/m3）

BB
BB-「クロロガード」20kg
BB-「クロロガード」40kg

NN「クロロガード」20kg
N「クロロガード」40kg

10886644

2200102030

経過時間（分）00BB

102030
経過時間（分）図−2 練上り時のスランプおよびスランプの経時変化の一例（環境温度20℃）※N：普通ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種※コンクリート製品の製造を想定した蒸気養生条件で実施※試験方法は、土木学会規準JSCE-G571-2013「電気泳動によるコンクリート中の塩化物イオンの実効拡散係数試
験方法（案）」、JIS A 1101「コンクリートのスランプ試
験方法」、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」による。

BB012N

2040「クロロガード」置換量（kg/m3）

図−3 圧縮強度試験結果の一例（環境温度20℃）（4）練混ぜ性および施工性「クロロガード」を使用したコンクリートについて、コンクリート製品の製造が、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同様に行うことができることが確認された。
バッチャープラントでのコンクリートの練混ぜ、ポンプ圧送、打込みが、「クロロガード」を使用しないコンクリートと同様に行うことができることが確認された。

クロロガード
施工実績
表－3 主な施工実績一覧
No.

日付

物件名

発注者

製品名

サイズ（mm）

延長（m）

1

2016年6月

女木東海岸河川海岸
維持修繕工事香川県高松土木事務所

ボックスカルバート

1000×600×2000

8.002

2016年6月

国道436号（双子浦工区）
交通安全施設整備工事

小豆総合事務所

ボックスカルバート

1000×1000×2000

12.00

3

2017年2月

国道436号（双子浦工区）
交通安全施設整備工事

小豆総合事務所

ボックスカルバート

1600×900×2000

13.00

4

2017年3月

市道海岸線2号橋

さぬき市

ボックスカルバート

1500×800×2000

10.85

5

2017年3月

十市前浜海岸高潮対策

高知県中央東土木事務所

ボックスカルバート

1000×1000×2000

19.00

6

2017年3月

国道436号

小豆総合事務所

Ｎスラブ

B=20001.00

7

2017年4月

県道土庄福田線道路改修工事

小豆総合事務所道路課

ボックスカルバート

800×500×2000

7.00

8

2017年4月

国道436号（双子浦工区）
交通安全施設整備工事

小豆総合事務所

ボックスカルバート

1000×1000×2000

44.60

9

2017年5月

大嶋海岸

高知県須崎土木事務所

ボックスカルバート

800×500×2000

4.00

10

2017年10月

伊保田港港湾改修工事

山口県柳井土木事務所

ボックスカルバート

1200×1200×2000

32.00

11

2017年11月

国道378号三瓶地区

西予土木事務所

ボックスカルバート

1000×800×2000

5.10
145.0012

2017年11月

港整備交付金事業

広島県廿日市支所

ボックスカルバート

600×600、700×700
900×90013

2018年1月

女川まちづくり事業
崎山海側水路ＵＲ都市再生機構

MMSボックスカルバート

1500×1200×2000

93.60

14

2018年1月

三津漁港海岸津波・高潮
危機管理対策緊急工事

高知県安芸土木事務所

ボックスカルバート

3500×2000×1000

5.0

15

2018年2月

沖縄県総合運動公園
連絡橋Ｃ整備工事

沖縄県土木建築部
中部土木事務所

橋桁側面化粧パネル

W1530×D700×t73
W1665×D700×t73

34.40

写真－2 香川県高松市女木町
ボックスカルバート 1000×600mm

写真－3 山口県大島郡周防大島町（伊保田港）
ボックスカルバート 1200×1200mm

適用範囲（1）コンクリート製品および現場打ちコンクリートとする。
（2）「クロロガード」の使用量は、コンクリート1m³当たりセメントに置換して、20～40kg とする。
（3）使用するセメントの種類は、普通ポルトランドセメントおよび高炉セメント B 種とする。
（4）単位セメント量は、270～550kg/m³とする。
（5）水結合材比は30～55% とする。
（6）コンクリート練混ぜ時の環境温度は10～30℃とする。

審査証明有効期間
2019年6月17日〜2024年6月16日（内容変更2022年4月1日）

技術保有会社 / お問い合わせ先UBE 三菱セメント株式会社
日本興業株式会社

技術戦略部技術開発室

土木資材事業部〒100-8521 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング
ＴＥＬ：03-6275-0349 FAX：03-6275-0381〒769-2101 香川県さぬき市志度4614-13
ＴＥＬ：087-894-8134 FAX：087-894-0603

本概要書は、一般財団法人土木研究センター（PWRC）が行った「建築技術審査証明書（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）」の結果を、広く関係各位に紹介する目的で作成したものであります。

一般財団法人土木研究センター（PWRC）企画・審査部 TEL03-3835-3609 http://www.pwrc.or.jp/shinsa.html